Einzelne Mineralien. 



-201- 



Es sind Rhodonite (z. B. von Vester Silfberg, vergl. Dana, 

 6. Ed. p. 380 No. 9) bekannt, die mit dem hier analysierten Mineral in 

 der chemischen Zusammensetznng nahe übereinstimmen. Zwischen Rhodonit 

 lind dem allerdings auch triklinen Pyroxmangit bestehen jedoch deutüche 

 optische Unterschiede (Auslöschmigsschiefen um 10 — 13° verschieden, Rhodonit 

 mit 2V = 72 — 76° und optisch negativ, Pyroxmangit mit 2V = ca. 30° und 

 optisch positiv). Kristalle von P}Toxmangit wurden nicht gefunden. Spaltbar 

 nach zwei Ebenen mit Winkel von 91° 50' ; die beiden Spaltbar keiten sind deut- 

 lich verschieden in Güte. Die Fläche b (010) tritt bisweilen als Absonderungs- 

 fläche auf. H. = 5,5 — 6. Spez. Gew. = 3,80. Glasglanz. Farbe braun in ver- 

 schiedenen Abstufungen. Durchscheinend bis opak. Schmelzbarkeit ca. 3 

 zu magnetischer Kugel. Unlöslich in Säuren. Ein Schnitt nach (010) zeigt 

 gerade Auslöschung gegen die Spaltrisse ; die Halbierungsfläche der Spaltflächen 

 nahezu // (010) weist 5° Auslöschungsschiefe auf, ein Schnitt senkrecht hierzu 

 m der Prismenzone hat ca. 45° Auslöschungsschiefe. A.E. normal zu (010). 

 2V (mit BECKE'schem Zeichentisch gemessen) ca. 30°. Lichtbrechung zwischen 

 1,75 und 1,76. Die Spaltbarkeit und die optischen Daten führen zm* Annahme 

 triküner Ausbildung. 



Die Ableitung des neugeprägten Kamens Pyroxmangit leuchtet ein. 



Das Silikat ist innig verwachsen mit einem wasserhaltigen Eisen- 

 manganoxyd, das als Zersetzungsprodukt aufzufassen ist. 



Eigenschaften: Metallglanz, Strich dunkelbraun. Schmelzbarkeit ca. 4 

 zu schwarzer magnetischer Kugel. H. 5,5 — 6. Beim Erhitzen Wasser- und 

 Sauerstoifabgabe, mit Salzsäure Chlorentwicklung. Analyse (Bkadley): 





I. 



II. 



Mittel 



MnO . . . 



. . . 31,71 



31,96 



31,84 



. . . . . 



. . . 6,50 



6,56 ■ 



6,53 



Fe,03 . . . . 



. . . 43,67 



44,24 



43,95 



AI2O3 . . . . 



. . . 2,43 



1,49 



1,96 



. . . 



. . . 15,57 



15,55 



15,56 





99,88 1 



99,80 2 



99,84 



Molverhältnis MnO : = 1 : 0,910, das Manganoxyd ist somit fast 

 vollständig als MnOa vorhanden. Nachfolgend sind die Analysenzahlen mit 

 der Berechnung für eine Verbindung 3I\In02 . 2Fe2 03 . 6H0O zusammengestellt. 



Mineral Berechnung 



MnOg 38,36 37,88 



FegOg 43,95 46,44 



AI2O3 1,96 — 



Hg ■ 15,57 15,68 



99,84 100,00 



Die Verf. schlagen den Namen Skemmatit {ay.e\u^ua = Frage) vor, um 

 einem Übersehen ihres Befundes bei späteren Arbeiten über derartige Oxyde 



1 Im Orig. 99,92. 



2 Im Orig. 99,76. 



